Rusens: Über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante 1285 
worden ist, und an welchem Hr. Löwe zum Teil starke anomale Dispersion 
im Bereiche der Herrzschen Wellen nachgewiesen zu haben glaubt. 
Leider war es micht möglich, dieses Material heute noch zu erhalten. 
weil die betreffenden Sorten von der Firma Schott nicht mehr in identi- 
scher Zusammensetzung hergestellt werden, mit Ausnahme des Baryt- 
Leiehttlints (0. 1266 bzw. 0. 1353), welches nicht geändert worden ist. 
Statt dessen wurden mir Ersatzschmelzen zur Verfügung gestellt, deren 
Zusammensetzung sich von derjenigen der früher fabrizierten Gläser nur 
äußerst wenig unterscheidet. Ich habe in der zweiten Spalte der Tabelle I 
bei den in Frage kommenden Glassorten (Nr. 7 bis 10) neben ihrer 
Sehmelznummer die Bezeichnung der entsprechenden von Hrn. Löwe 
untersuchten Glassorte in Klammern beigefügt. Unter den hier aufge- 
führten Gläsern befinden sich ferner Proben der spezifisch leichtesten und 
sehwersten Sorten (0.7185 und S. 461), welche von der Firma Schott 
und Genossen in den Handel gebracht werden. Das Glas S. 367 ist 
dadurch ausgezeichnet, daß es im Gegensatz zu allen anderen Gläsern 
keine Kieselsäure enthält. Das schwarze Glas zeigt besonders hohe 
Durchlässigkeit im Ultrarot. das Uviolglas im Ultraviolett. 
Aus sämtlichen Glassorten standen planparallele Scheiben von 
2 bis 5 mm Dicke und 5 bis 7 em Durchmesser zur Verfügung, welche 
sich sowohl zur Bestimmung (des Reflexionsvermögens als auch zur 
Messung der Dielektrizitätskonstanten nach der früher von mir be- 
schriebenen Modifikation der Lecnerschen Methode‘ eigneten. Die 
Bestimmung dieser letztgenannten Größe wurde auf meine Veranlassung 
von Hrn. ROBERT JAEGER für sämtliche hier untersuchten Materialien 
ausgeführt, und zwar erstens nach der genannten Leenerschen Methode 
für die Schwingungszahl v= 3 x 10’see”', zweitens nach einer ähn- 
lichen Resonanzmethode für Poursenschwingungen von der Frequenz 
v= 10°sec”" und drittens nach der Maxweutschen Gleichstrommethode 
für 250 Aufladungen in der Sekunde. Für die beiden Schwingungszahlen 
3x 10’ und 10° ergaben sich bei sämtlichen Substanzen sehr gut über- 
einstimmende Werte, wie aus Tabelle I zu ersehen ist. In allen Fäl- 
len liegen «lie Unterschiede innerhalb der Grenzen der Beobachtungs- 
fehler‘. Dagegen lieferte die Maxwerrsche Methode bei einigen Gläsern 
! Beschreibung und Prüfung der Methode s. a. a. O. S. 12— 15. 
®2 Maxwerr, Elektrizität und Magnetismus $ 775. Über die Anwendung der 
Maxwerrschen Methode s. E. Gıese, Zeitschr. f. Instrumentenkunde, 1909, S. 261. 
3 Die Beobachtungsfehler werden im allgemeinen zwei Prozent des Absolutbetrages 
nieht überschreiten. Nur wenn die Dielektrizitätskonstante sehr große Werte annimmt, 
wird die Methode in der früher angewendeten Form ungenau. In diesem Falle aber 
kann man ihre Genauigkeit dadurch wesentlich erhöhen. daß man den Meßkondensator 
und die zu untersuchende Platte nicht in Luft, sondern in eine Flüssigkeit von bekannter 
